53 
B. 3,13:^8 gr. af elt sLangjevn, som var utmärkt 
godt och tiilverkacU vid Söderfors bruk i Upland 
medelst lialfvallonsmide Jemnade vid lösning i 
glaskolf i salpetersyra samt salpetersyrans förja- 
gande 4,4825 gr. jernoxid, h varaf följer att jernels 
a tom vigt vore = 348,536. 
C. 2,04265 gr. jern ifrån Söderfors löstes i glas- 
kolf uti salpetersyra och salpetersyran förjagades 
uti glödgning, h varefter återstod ?,9212 jernoxid, 
ledande till en atom vigt för jernct = 348,753. 
D. 2,34805 gr. af stångjern ifrån Söderfors 
löstes uti platina del och salpelersyian hortglöd- 
gades, h varvid återstod 3,3510 jernoxid, ledande 
till en atom vigt för jernet = 351,171. Detta för- 
sök leder äfvenledes till ett högre atomvigtstal än 
försökena B och C på samma jernsort samt synes 
således gifva en misstanke att förmoda en reduk- 
tion af jernoxiden, som blifvit föranledd af pla- 
tinans inverkan. 
De här anförda försöken med stångjernet ifrån 
Söderfors, hafva ej blifvit medtagna uti slutliga 
atomvigtsbestäniningen af den orsak, att detta jern 
vid närmare analj^s, oaktadt såsom tecknisk vara 
af en utmärkt godhet, dock ej var så fullkomligt 
rent och fiitt ifrån främmande iidDlandningar , 
som det of vananförde kla vertrådsjernet. 
De reduktionsförsök med vätskas vi anställt 
med jernoxid, äro till anatel lika många, som 
oxidationsförsöken eller 7 samt följande: 
'■') Vid närmare undersökning af detta stångjern ifrån 
Söderfors, befanns det lem na 0,004 proc. fosfor med 
arsenik, 0,0372 proc. kol, 0,0438 proc. kiselsyra. 
